13 
Archivplatten regelmafig und mit Sicherheit auf das Maf herab- 
zudriicken, welches sie in der Aufnahmsplatte oder beiEdison’s 
Phonographen haben, ist uns bisher nicht gelungen. Die Ver- 
suche in dieser Richtung werden fortgesetzt. 
Von dem Gedanken ausgehend, dass beim Erwarmen der 
Edisonmasse ein Theil der fliichtigen Bestandtheile derselben 
verdampft, benutzen wir derzeit zur Herstellung der Archiv- 
platten, auf das Stiick berechnet, je 153 g Edisonmasse, der 
12 g weisses Cerasin zugesetzt wird. Es ist dieses wieder etwas 
mehr, als man braucht, da ein Rest in der Schmelzpfanne zuriick- 
gelassen werden soll. 
Die Phonotype wird, ehe sie abgegossen wird, neuerdings 
gereinigt, zunachst indem etwa anhaftende Wachsmasse unter 
gelindem Erwadrmen entfernt und sie dann mit in Kalkbrei ge- 
tauchter Watte abgerieben wird. Nachdem sie beiderseits im 
flieSenden Wasser durch Biirsten von den letzten Kalkresten 
befreit ist, muss zum Beweise der Reinheit das Wasser iiberall 
gleichmafig haften. Um sie zu trocknen, wird sie in Sagespane 
eingelegt, die schlieBlich abgepinselt werden. Inzwischen werden 
die Gussformen, wie bei Herstellung der »gegossenen Platten<, 
horizontal gestellt und die trockenen Phonotypen, médglichst 
genau centrisch, mit der Schrift nach oben in dieselben gelegt. 
Die Formen sowohl, wie die Masse werden erwarmt, bis die 
Thermometer 170° C. anzeigen. In diesem Zustand wird die 
Masse in die Gussformen bis zu einer solchen Héhe eingegossen, 
dass die uber die Phonotype stehende Schichte circa 9 mm 
betragt. (Die Phonotypen sind nicht alle gleich dick.) 
Nun lasst man erkalten, bis der in die Gussform versenkte 
Thermometer eine Temperatur von 50° C. zeigt. Jetzt wird der 
Reif derForm abgenommen, die Menisken abgeschabt, die Phono- 
type, die an dem Boden der Gussform noch festklebt, mittelst 
eines diinnen, gescharften Stahlblattes abgehoben, die noch 
aneinanderhaftenden Metall- und Wachsplatten umgekehrt 
wieder auf die noch warme Gussform gelegt und auf der nun 
oberen Flache 3 bis 4 mm vom Rande eine Rinne von 1/, bis 1 mm 
Tiefe mit einem spitzen Instrumente eingegraben. Diese Rinne 
bewirkt, dass, wenn sich die Platte beim vollen Erkalten zu- 
sammenzieht und springt, was haufig geschieht, sich der Sprung 
